A. Kircher: Daturaalkaloide. 317 
185—194°. Bei 185° begann die Masse zusammenzulaufen und bei 
194° war dieselbe völlig geschmolzen. 
Die Analyse dieses Hydrobromids lieferte folgende Daten: 
0,4160 g verloren über Schwefelsäure bei gewöhnlicher Temperatur 
getrocknet 0,0510 g. Bei 1000 fand kein Gewichtsverlust mehr statt. 
An Krystallwasser gefunden: Berechnet für [C7 Hs NO, -HBr + 3H30]: 
12,25 12,32%. 
0,2982 g des bei 1000 getrockneten Salzes ergaben 0,1470 g AgBr. 
Gefunden: Berechnet für [Cı; Hgı NO) -HBr + 3H30]: 
Br 20,95 20,84 9. 
2,5020 g wasserfreien Salzes löste ich in 35,6514 g Wasser und ermittelte 
bei 15,80 unter Anwendung von 1=2, p = 6,4978, d= 1,0216 im Halbschatten- 
apparat von Schmidt & Haensch eine Ablenkung von — 3,4750, Die 
spezifische Drehung ergibt sich somit als: 
[«]p = — 250 52°. 
A. Partheil hatte bei einer, unter denselben Verhältnissen her- 
gestellten Lösung des Scopolaminbydrobromids die spezifische Drehung 
festgestellt als fan = 950 437 
1 g des so erhaltenen bromwasserstoffsauren Salzes verwandelte 
ich mittelst Chlorsilber in das salzsaure und versetzte die erwärmte, 
mit verdünnter Salzsäure angesäuerte, Lösung derselben mit Gold- 
chlorid. Beim Erkalten der Flüssigkeit erhielt ich die typischen, 
bereits näher beschriebenen Krystalle des Scopolamingoldchlorids, die 
bei 208—209° unter Aufschäumen schmolzen. 
0,2840 g derselben verloren bei 1000 nichts an Gewicht und lieferten 
0,08680 g Gold. 
Gefunden: Berechnet für [C;7 Hs; NO4-HCl-AuQ'z]: 
Au 30,56 30,57%. 
Zum Vergleich führte ich 1 g Hyoscinhydrobromid ebenfalls in 
das Hydrochlorid über und stellte daraus auch das Goldsalz dar. Die 
Krystalle zeigten dieselbe Form und den gleichen Schmelzpunkt wie 
das Scopolamingoldchlorid aus Datuwra Metel. 
0,2948 g erwiesen sich als wasserfrei und lieferten nach dem Glühen 
0,0902 g Gold. 
Gefunden: Berechnet für [Cr Hg NO,-HCl-AuCl,]: 
Au 30,59 30,57 %. 
Die Mutterlaugen dieses Datura Metel-Scopolaminhydrobromids 
ergaben beim Verdunsten zunächst weitere Mengen dieses Salzes in 
kleinen, jedoch gut ausgebildeten Krystallen, und schließlich resultierte 
ein amorpher, stark gefärbter Rückstand, der vorläufig aufbewahrt 
wurde. 
